中央宝石研究所〒110-0005 東京都台東区上野 5-15-14 ミヤギビル
http://www.cgl.co.jp☎03-3836-1627◆Be 拡散加熱処理コランダムの現状
調査報告◆天然ダイヤ vs 合成ダイヤ◆日本鉱物科学会年会・総会参加報告◆教育部セミナー案内◆宝石器材のご案内
No.54 - January 6, 2020

Be 拡散加熱処理コランダムの現状調査報告リサーチ室

江森 健太郎CGL リサーチ室は、平成 25 年度宝石学会（日本）一般講演会にて「ベリリウム拡散加熱処理サファ
イアの現状」、33rd International Gemmological Conference (Vietnam, 2013) において「The present
situation of Beryllium diﬀusion corundum」というタイトルでベリリウム拡散加熱処理コランダムについて講演を行っており、その内容は CGL 通信 vol.16「ベリリウム拡散加熱処理サファイアの現状−
平 成 25 年 宝 石 学 会（日本）より−(http://www.cgl.co.jp/latest̲jewel/tsushin/16/21.html)」に掲載されている。当報告は 2012 年の１年間に CGL に鑑別依頼で供された全コランダムの統計であったが、本 報 告ではその後 2014 年 〜 2018 年の５ 年 間につ いて改めて調 査を行った。精 査の結 果、2012 年とほぼ同様の結果が得られ 、Be 拡散加熱処理は現在においても定常的に行われていると考えられる。

◆ ベリリウム拡散加熱処理コランダムについて
2001 年９月頃より、高彩度のオレンジレッド、オレンジ色、ピンク色および黄色のサファイアが宝石市場に広くみられるようになった。中でもオレンジピンクからピンクオレンジのいわゆる「パパラチャ」のバラエティネームで知られるサファイアが 大 量に出 現したため業 界 中の関 心 事となった。これらのサファイアには従来の加熱処理には見られない外縁部にカット形状に沿った色の層（カラードリム）が分布しており（図１）、その生成に疑問が持たれた。国際的な鑑別ラボによる精力的な調査の結果、この加熱手法は外来添加物であるクリソベリル起源のベリリウム（Be）を高温下でコランダム中に拡散させるという新たな手法であることが判明し、ベリリウム拡散加熱処理（以下 Be 処理）と呼ばれるようになった（文献１）。その後、バイオレット、グリーン、ブルー等の色調のサファイアやルビーにもこの Be 処理が施されたものが出現している（図２）。

図１．Be 拡散加熱処理コランダムに見られるカラードリム

図２．さまざまな色の Be 拡散加熱処理コランダム−１−c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

Be は軽元素であり、拡散している濃度も極めて低いため、鑑別ラボで従来使用されていた蛍光 X 線
元素分析装置等では検出が不可能で、SIMS や LA‒ICP‒MS といった高感度の質量分析装置が必要となった。今日、先端的なラボでは LA‒ICP‒MS が導入され 、日常の Be 処理鑑別に活用されている（文献２）。
Be 処理が確認された当初は、未処理の天然サファイアおよびルビーには Be は内在しないと考えられていたため、LA‒ICP‒MS で Be が検出されれば Be 処理であると考えられてきた（文献３）。しかし、近年、
Be 処理が行われていない天然サファイアにも Be が検出される事例が複数報告され（文献４、文献 5）、
Be 処理の鑑別を困難にしている。

◆ ベリリウム拡散加熱処理コランダムの数的変動
ベリリウム拡 散 加 熱 処 理コランダム（以 下 Be 処 理コランダム）の 数 量 統 計 につ いて紹 介 する前 に2014 年〜 2018 年において CGL に供されたコランダムの色別割合を図３に示す。数的にはルビー、ブルーサファイアが多く（双方を足して全コランダムの 75% 程度を占める）、次いでピンク〜オレンジの色相、次いでイエロー系、その他（紫、緑系、バイカラー等を含む）となっている。数パーセントほどの差はあるものの、2014 年から 2018 年にかけ各色の割合はほぼ変化がないと言える。

図 3．コランダムの数別割合

次にコランダム全色の中での Be 処理コランダムの割合を図４に示す。

図 4．Be 処理コランダムの割合（全体）

これはそれぞれの年度ごとに「Be 処理」「未検査」「Be 未処理」の３つの割合を表記したものである。
「未−２−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

検査」という項目は、CGL において LA‒ICP‒MS を用いて検査する必要性があると判断したが、主として顧客都合（LA‒ICP‒MS 分析は有料である為）で LA‒ICP‒MS 分析が行われなかったものである。Be処理されていると鑑別結果を提出したコランダムは全体の 1.7−2.1％程度であり、わずかながら増加傾向にある。しかし、未検査の項目は 2014 年の 1.6％から 2018 年の 1.2％と下降傾向にあるため、総合すると Be 処理コランダムの割合について変化はないように見える。
Be 処理コランダムの色別割合を図５に示す。2014 年〜2018 年度の年もピンク〜オレンジの色相が一番多く、次いでイエロー、レッド、ブルーおよびその他と続くが、割合の数値自体は年によって異なる。

図 5. Be 処理コランダムの色別割合

各色の Be 処理の割合を図６(a)〜(e) にまとめた。これは図４同様それぞれの色ごとに「Be 処理」「未検査」「Be 未処理」と分けたものであり、Be 処理コランダムの個数としてはピンク〜オレンジの色相のものが一番多いが、Be 処理が行われている割合そのものはイエロー系のコランダムが大きいことがわかる。イエロー系に関して、2018 年は全体の 17.0％が Be 処理であり、未検査のコランダムの中に Be処理されたものが含まれている可能性を加味すると、20％近いコランダムが Be 処理と考えられる。一方、
Be 処理が施されている数が最も少ないのはブルー、その他であるが、毎年継続的に Be 処理が施されているものを鑑別している。

■：Be 処理

図 6: 色系統ごとの Be 処理の割合■：未検査(a) 赤系、(b) ブルー系■：Be 未処理(c) イエロー系、(d) ピンク〜オレンジ系、(e) その他の色。

−３−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

■：Be 処理■：未検査■：Be 未処理
図 6: 色系統ごとの Be 処理の割合(a) 赤系、(b) ブルー系、(c) イエロー系、(d) ピンク〜オレンジ系、(e) その他の色。

図７．(a) 赤系、(2) ブルー系、(3) イエロー系、(4) ピンク〜オレンジ系の Be 処理コランダムについて、横軸を含まれている濃度、縦軸を個数（全体からの割合）でヒストグラムにしたもの。20 ppmw 以上の濃度のものについては省略してある。

−４−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

◆ Be 処理コランダム中の Be 濃度
2014〜2018 年に分析した Be 処理コランダム中に含まれる Be 濃度とその個数についてのヒストグラム
を図７ (a)〜(d) に示す。平均値は、赤色系は 12.67 ppmw、ブルー系 9.53 ppmw、イエロー系 10.48
ppmw、ピンク系 10.03 ppmw であった。平均値とグラフの中央値がずれて見えるのはグラフでは 20
ppmw 以 上 のものを 省 略しているからであり、各 色 の 最 大 値 は 赤 系 48.89 ppmw、ブル ー 系 33.82
ppmw、ピンク〜オレンジ系 52.46 ppmw、イエロー系 71.39 ppmw であった。各色ともに平均値は 10ppmw 前後であり、5 ppmw〜13 ppmw のもので半数近くを占めるという結果になった。これは筆者らが（文献５）で発表したものと、同一の結果である。

◆ おわりに2014 年〜 2018 年に CGL に鑑別依頼で供された Be 処理コランダムについて統計的にまとめた。Be
処理コランダムはその出現からおよそ 20 年が経っているが、調査をした５年間において Be 処理コラン
ダムの割合に変化はなく、Be 処理は定常的に行われていることがわかった。特にイエロー系については20％近くの石に Be 処理が施されている。
Be 処理コランダムを看破するには、カラードリムの確認、カラードリムが確認できないものに対しては
LA‒ICP‒MS 分析が必須となっている。しかし、Be が検出されたコランダムには天然起源の Be を含有するサファイアや、Be 処理に用いたるつぼや炉の再利用といった二次汚染といった問題もあるため（文献５）、慎重な判断を下す必要がある。CGL では Be 処理に限らず、さまざまな処理について、正確な開示を行えるよう継続的な研究を行っている。◆◆ 参考文献１．Emmett J.L., Scarrat K., McClure S.F., Moses T., Douthit T.R., Hughes R., Novak S., Shigley J.E.,
Wang W., Bordelon O., Kane R.E.「 Beryllium diﬀusion of Ruby and Sapphire (Gems & gemology,
39(2), 84‒135,2013)」
２．Abduriyim A., Kitawaki H.「Applications of Laser Ablation‒Inductively Coupled Plasma‒Mass
Spectrometry (LA‒ICP‒MS) to Gemology (Gems & gemology, 42(2), 98‒118, 2006) 」
３．Emmett, J.E., Wang W.「The Corundum group, Memo to the Corundum Group: How much
beryllium is too much in blue sapphire ‒ the role of quantitative spectroscopy. 26 August 2007」
４．Shen A., McClure S., Breeding C. M., Scarratt K., Wang W., Smith C., Shigley J. 「Beryllium inCorundum: The Consequences for Blue Sapphire(GIA Insider, Vol.9, Issue 2 (January 26, 2007)) 」

５．Emori K., Kitawaki H., Okano M.「Beryllium Diﬀused Corundum in the Japanese Market, andAssessing the Natural vs. Diﬀused Origin of Beryllium in Sapphire (The Journal of Gemmology, 34(2), 130‒137, 2014) 」−５−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

天然ダイヤモンド vs 合成ダイヤモンド−生い立ちの違い−
リサーチ室室長北脇 裕士

近年、合成ダイヤモンドが宝飾市場にも現れ 、業界の重要な関心ごとになっています。装飾用に供される合成ダイヤモンドのサイズおよび品質は年々向上しており、HPHT 法合成ダイヤモンドでは 15ct 以
上、CVD 法合成ダイヤモンドも９ ct 以上のものが報告されています。いっぽう、メレサイズの無色合成
ダイヤモンドのジュエリーへの混入が、ここ数年宝飾業界の大きな懸念材料となっています。
しばしば、業界の方々から合成ダイヤモンドはどのように見分けるのかと質問を受けます。さらに、鑑別の決め手は・・・？と質問されることもあります。
天然ダイヤモンドも合成ダイヤモンドも等しく炭素でできた結晶です。物質としては基本的に同じものです。したがって、硬度、電気伝導性などの物理的性質や屈折率、分散度などの光学的性質に本質的な違いはありません。宝石質の天然ダイヤモンドは地下深部の上部マントルで結晶化し、合成ダイヤモ
ンドは人工的に地下深部の高温高圧を再現した高圧発生装置内で育成されます。また、近年では CVD法と呼ばれる低圧下のガスからも合成ダイヤモンドが製造されています。
このように天然と合成ではその成長の条件や環境などの生い立ちが異なります。そして、その生い立
ちの違いに起因する包有物や内在する結晶欠陥を手掛かりとして鑑別が行われています。そのため、天然と合成を識別するためには、それぞれの結晶成長にかかわる環境や条件などを詳しく知る必要があります。
本稿では、天然ダイヤモンドと合成ダイヤモンドを識別するための手助けとなるよう、それぞれの生い立ちについて少し掘り下げて考えてみることにします。
◆天然ダイヤモンドの成因
天然ダイヤモンドの産状は、① マントルで生成し、キンバーライトやランプロアイト等の火山岩により地表に運ばれたもの、② 超高圧変成岩に産するもの、③ 隕石の衝突や隕石中に含まれるもの、に分類されます。また、ごく最近になってロシア科学アカデミーと北海道大学等の研究チームが地殻内の地下５ km よりも浅い低温低圧下（300℃、1000 気圧以下）で生成したナノダイヤモンドについて報告しています。
しかし、これらのうち装飾用や工業用に適用できるサイズのダイヤモンドは、①のマントル由来のものに限定されます。
マントル由来のダイヤモンドの年代は、その包有鉱物の年代測定により９億 9000 万年〜 33 億年前の範囲にあると考えられています。これに対して、母岩であるキンバーライトやランプロアイトはそれぞれのパ
イプによって異なっていますが、およそ１億年〜 12 億年前の範囲にあります。したがって、ダイヤモンド
はこれらのパイプ中で結晶化するのではなく、これらの火山岩によって地表に運搬されたと考えられます。
ダイヤモンドを含む捕獲岩及びダイヤモンド中の包有鉱物の研究から、ダイヤモンドはペリドタイト及びエクロジャイト中で形成すると考えられています。ペリドタイト中のダイヤモンドは、大規模なマントルの部分溶融のため炭素を失った融け残りマントルが、数億年の時間を経た後に炭素の濃集過程を受けて
生 成します。いっぽう、エクロジャイト中のダイヤモンドは、海 洋プレ ートの沈 み 込 みによってマントル深部まで運ばれた玄武岩質海洋地殻が、高温高圧下で相転移した際に形成したと考えられています。
◆世界のダイヤモンド産出状況
天然ダイヤモンドの産出地は全世界に広がっています。Fig.１に世界の主要な 24 のダイヤモンド・パ
イプ鉱床と７件の先端プロジェクトを示します。これまでにキンバーライト・パイプで開発された主要な
ダイヤモンド鉱山は、すべて始生代の地質区分に含まれていますが、ランプロアイト・パイプ上に位置−６−c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

する大規模なダイヤモンド鉱山（アーガイル鉱山）は、原生代に含まれています。
ある資料によると、世界のダイヤモンドの産出量は、過去に新鉱山の開業によって幾度も増加し、戦争、政変、金融危機などの要因によって減少しています。20 世紀中頃までの主要産地はアフリカ大陸にありました。ソ連、オーストラリア、カナダ等のアフリカ以外の産地が台頭したのは 1960 年代に入ってからです。古代から現代までの世界のダイヤモンド総産出量は 45 億 ct と推定されています。1870 年から
2005 年までは、南アフリカが産出額で１位、産出量で４位であり、その主な理由は産出の歴史が長いことにあります。ボツワナは産出額で２位、産出量で５位ですが、産出が始まったのは 1970 年のことです。
2001 年から 2005 年までの世界産出量は、およそ８億４千万 ct でした。この期間、産出量ではロシ
アが１位、産出額ではボツワナが１位でした。
近年の主要な天然ダイヤモンドの原産地としてロシア、カナダ、オーストラリア、ボツワナ、南アフリカ、
アンゴラ、コンゴ（旧ザイール）、ナミビア等が良く知られています。
産出量に対して産出額が多いのは、宝石品質の割合が高いことを示し（例えばボツワナ、アンゴラ）、
産出量に対して産出額が低いのは、宝石品質の割合が低いことを示しています（例えばコンゴ（旧ザイール）／オーストラリア）。

Fig.1.

世界のダイヤモンド鉱山（Janse 2007 より）◆天然ダイヤモンド：地球科学における重要性
地球内部を研究する手法は、①地震学的手法、②高温高圧実験、③地球内部起源の天然試料の研究の３つに大別することができます。地震学的には地球内部の地震波伝播速度の３次元的な解析において、
地殻・マントル・核の密度構成や地球内部での物質移動や循環が研究されています。高温高圧実験ではマルチアンビル高圧発生装置の開発や放射光Ｘ線を用いたＸ線回折のその場観察の発展等において、マントル物質の高圧相転移が詳しく調べられ 、地震波の不連続と相転移の関連が議論されています。
地球内部起源の天然試料として研究対象となるのは、上部マントル物質が直接野外で観察できるオフィ
オライト岩体やマントル捕獲岩などです。特にマントル捕獲岩は地下深部の物質をもたらす重要な研究対象となります。マントル捕獲岩は地下深部で発生したキンバーライトやランプロアイトなどの噴出に伴ってマグマの火道周辺の岩石が取り込まれ地表にもたらされたもので、これらにはマントルの主要構成物であるペリドタイトやエクロジャイトが含まれています。
キンバーライトやランプロアイト中の捕獲岩はマントルの構成物質を直接知る手がかりとして重要な研究試料となりますが、地表に運搬されるまでのマグマ中の液体と化学反応を起して組成等が広範囲に変化する可能性があります。
ダイヤモンドはキンバーライトやランプロアイト中の外来結晶として産出しますが、捕獲岩中のペリドタ
イトやエクロジャイト中にも含まれることがあり、これらの捕獲岩が直接の母岩と考えられています。ダイ
ヤモンドは炭素原子間の結合が sp３共有結合だけで構造ができているため、物質中最高の硬度、きわめて小さな熱膨張係数などの物理的特性をもち、ダイヤモンド中の包有物にとっては良好な圧力保持容−７−c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

器として働きます。また、ダイヤモンドはきわめて高い化学的安定性を有しており、よほどの酸化条件でないかぎり化学変化を起こしません。したがって、ダイヤモンド中の包有物はダイヤモンドが生成した際の地球深部の状況（鉱物組成や温度･圧力等）をより実際の状態に近いまま保持していると考えられています。
このようにダイヤモンド中の包有物は、地球深部の情報を提供するきわめてすぐれた研究試料といえます。
ダイヤモンド中の包有鉱物を最初に記録したとされる 17 世紀の頃は、おそらくガーネットと考えられる赤色の鉱物がルビーと記載されているなど、確証が得られている情報ではありませんでした。ダ
イヤモンドを含 有するキンバーライトが 発 見された 19 世紀後半以降は、ダイヤモンドの初生的な
包 有 鉱 物 の 報 告 が なされています。1950 年 代に入るとＸ線回折法がダイヤモンド中の包有鉱物の 同 定 に初 めて使 用され 、ロシアの 研 究 者 等 に
よって精力的に研究が行われました。1970 年代に入ると電 子 顕 微 鏡 にお ける分 析 手 法 が 導 入さ
れ 、過 去に報 告 例のない 多くの包 有 鉱 物 が 新たに発見されています。さらに 1990 年代後半になると顕微ラマン分光分析が包有鉱物の同定に使用

Fig.２ 顕微ラマン分光装置

されるようになり、非破壊での分析が可能となりました（Fig.２）。
◆天然ダイヤモンド：包有鉱物による地球深部の情報
ダイヤモンド中の包有鉱物はその種類と化学組成から一般に P‒タイプ（ペリドタイト：peridotite）とE‒タイプ（エクロジャイト：eclogite）に大別されています。P‒タイプ包有鉱物はオリビン、エンスタタイト、
ダイオプサイド、パイロープ･ガーネットなどの珪酸塩鉱物と Mg に富んだイルメナイトや硫化鉱物からなり（Fig.３）、ペリドタイト捕獲岩の鉱物組み合わせや鉱物組成と類似しています。いっぽう、E‒タイプ包
有鉱物は主にパイロープ／アルマンディン･ガーネットとオンファサイトからなり（Fig.４）、コーサイト、カイヤナイトおよび硫化鉱物を含有し、エクロジャイト捕獲岩の鉱物組み合わせや鉱物組成と類似しています。
P‒タイプのガーネット包有物は、CaとCr の比率において、
さらにレルゾライト・タイプとハルツバージャイト・タイプに細分されます。すなわち、レルゾライト・タイプのガーネット包有物は、ハルツバージャイト・タイ
プのガーネットに比べて高い Ca 量と低い Cr 量を示します。そして、これらは REE パターン（希土類元素を隕石などの標準物質で規格化したプロット）とも連動しており、生成起源についての議論がなされています。
このような P‒タイプと E‒タイプ包有物に見られる鉱物組み合わせと、化学組成の違いは母岩のダイヤ
モンドの起源や生成プロセスの違いを示していると考えられ 、ダイヤモンドも P‒タイプと E‒タイプに大別されています。これらの両タイプのダイヤモンドについて包有鉱物の化学組成や炭素同位体組成が詳
しく調べられ 、ダイヤモンドの生成起源についてさまざまな説が唱えられています。
その中でも有力な説の１つは日本の研究者が提唱しており、P‒タイプ・ダイヤモンドは大規模な部分
溶融をこうむった溶け残りマントル起源であり、E‒タイプ・ダイヤモンドの多くはプレートの沈み込みでマントル深部へ運び込まれた海洋地殻中の炭素が起源と考えられています。
包有鉱物はほとんどが固溶体を形成し、共存する２種以上の鉱物間の元素分配は温度と圧力に依存しています。そのためこれらの鉱物の化学組成から平衡温度や圧力を推定することができます。P‒タイプ・
ダイヤモンドのガーネットとオリビンおよびガーネットとエンスタタイト間においてそれぞれ温度と圧力が推定されています。E‒タイプ・ダイヤモンド中には大きな圧力依存性をもつ鉱物組み合わせが無く、温度の推定のみが可能です。これらの研究において、両者の生成条件は、800 〜 1400℃、５〜６ GPa（150〜 200km）の範囲であり、E‒タイプ・ダイヤモンドの方が P‒タイプ・ダイヤモンドよりやや高温と考えられて
います。

−８−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

近年、南アフリカの Kimberley 鉱山産ダイヤモンド中の包有鉱物にメージャライトと呼ばれる高圧型のガーネットの存在が確認され 、高圧実験により、これらは 420km 以深のマントル遷移層で生成したと考えられています。さらに、ブラジルの鉱山（Juina, Sao Luiz 等）を始め複数の地域から産出するダイ
ヤモンド中からフェロペリクレースやマグネシオウスタイトが発見され 、実験的事実に基づき下部マント
ル起源のダイヤモンドと推論されています。当初この考えは必ずしも広く受け入れられませんでしたが、その後の研究によって、現在この下部マントル起源説は一般に支持されるようになっています。
さらに最近になって、有名なカリナンなどの大粒のⅡ型ダイヤモンドやⅡｂ型のブルーダイヤモンドは、マントル遷移層〜下部マントルで形成された可能性が示唆されています。

Fig.３

天然ダイヤモンド中のパイロープ・ガーネット inc.

Fig.４ 天 然ダイヤモンド中 の パ イロープ ／ アル マンディン・
ガーネット inc.（ 左：赤橙色）とオンファサイト inc.（ 右：灰緑色）◆合成ダイヤモンドの用途
ダイヤモンドは炭素原子が強固に結びついた典型的な共有結合物質であり、物質中最高の硬さと熱伝導性を有し、化学的安定性、透光性などにも優れています。この卓越した特性から、超精密加工用バイト、
線 引きダイス、ドレッサー、医 療 用ナイフなどの加 工 工 具 や 耐 摩 工 具のほか、ヒートシンク、各 種 窓 材
や超高圧アンビルなど、工業や科学の広範な分野で利用されています。高品質なダイヤモンドは、工業や科学技術の発展に寄与する重要な素材であり、技術の多様化、高度化に伴い、その重要性は今後もさらに増すものと考えられます。しかし、天然ダイヤモンドは、大型で良質の結晶は極めて稀産であり、複雑な成長履歴を反映して、多様な結晶欠陥、不純物あるいは内部歪みを有しています。また、品質における個体差が大きいため、これらの工業用途には不向きな側面があります。これに対し、合成ダイヤ
モンドは合成される環境、成長条件を制御できるため、安定的に必要とされる結晶を量産することが可能です。制御精度によっては、天然ダイヤモンドを凌駕する品質の結晶を得ることも期待できます。
１）硬さと強靭さの利用
地球上で最も硬いダイヤモンドは、古くから石の切断やガラスの加工に用いられてきました。身近なところでは、ガラス切りや砥石があります。また、硬さを測定するための圧子にはダイヤモンドの単結晶が用いられています。石やコンクリートの加工にもダイヤモンドが用いられ 、切断するときには金属製のワイヤーにダイヤモンド・ビーズを付けたダイヤモンド・ワイヤーソーが用いられています。また、精度の高い切断にはダイヤモンド鋸が用いられます。これらには主として天然ダイヤモンドが用いられてきまし
たが、近年では多くが合成ダイヤモンドにとって代わられています。ダイヤモンドの切削工具は、加工の難しいものを大量に削るときにも用いられます。このときは、単結晶ダイヤモンドではなく、ダイヤモン
ド焼結体が利用されます。焼結ダイヤモンドは単結品ダイヤモンドより大きなものを作ることがきるので、大きい切れ刃の必要な用途に用いられています。大型の工具としては、石油井戸やトンネルの掘削に用いられるドリルビットや道路カッター、穴開け用のドリルなどがあります。また、研磨用テープ、手術用のメス、線引き用のダイス、超高圧発生用のダイヤモンド・アンビルセルなどがあります。

−９−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

２）熱特性利用
半 導 体デバイスは、高 温になると性 能 や 寿 命 が 低 下するので、出 力の大きい 素 子では、放 熱のためのヒートシンク（放熱板）が必要となります。ダイヤモンドは、極めて熱伝導性が高いのでヒートシンク
材料に適しています。はじめて光通信用の半導体レーザーにヒートシンクとして用いられたのは天然の単結晶ダイヤモンドでしたが、最近では HPHT 法や CVD 法による合成ダイヤモンドが利用されています。
ダイヤモンドの熱伝導率は不純物がわずかに混入しただけで大きく低下します。天然ダイヤモンドは窒素等の不純物や欠陥を多く含むので、ヒートシンクにはⅡ型の合成ダイヤモンドが有効です。最近になってCVD 法による合成技術が進歩し、面積の大きい放熱性回路基板への適用も検討されています。ダイヤ
モンドの耐摩耗性と熱的特性を生かして製品化されているものに、IC（集積回路）や液晶基板の製造に用いられる TAB ( Tape Automated Bonding) ツールなどがあります。近年、IC チップが大型化するにつれて大きい TAB ツールが必要となり、ダイヤモンド焼結体や HPHT 合成ダイヤモンドが用いられるよ
うになりました。

Fig. ５ 産業用大型合成単結晶ダイヤモンド

住友電気工業（株）提供

３）合成ダイヤモンドの今後の展開
CVD 法は、固体の表面にダイヤモンドを被覆することが可能で、これを生かした新たな利用が始まっています。CVD 合成ダイヤモンドのコーティング技術は、特殊材料の切削や長寿命化に応用されています。
ダイヤモンドは、物 質 中で 最も振 動を 伝える速 度 の 大きい 材 料です。このため 弾 性 表 面 波（Surface
Acoustic Wave: SAW）の速度も大きく、弾性表面波素子として有効です。最近では、通信の高周波化に対応してダイヤモンドを基板とする SAW フィルターが実用化されており、今後、高周波を用いる光通
信をはじめ衛星、移動体など無線通信に適用され 、IT 産業に貢献するものと期待されています。
音速は密度が小さくヤング率の大きい材料ほど大きいので、ダイヤモンドは振動板に適した材料といえます。ツイーター等の高音域での振動版としてすでに実用化されています。ダイヤモンドは、紫外から赤外の広い範囲の光に対して透過率の高い素材で、機械的強度や熱伝導性、耐腐食性にも優れるので、窓材として適した材料です。CVD 合成ダイヤモンドは、ガンマ線、Ｘ線用、近紫外から可視光、遠赤外
光及びマイクロ波用の窓として期待されており、実用化されつつあります。さらに、ダイヤモンドが軽元素である炭素で構成されているため X 線用の窓としても有効です。
ダイヤモンドは半導体としての特性も有しており、高出力、耐熱性、耐環境性にすぐれる電子部品としても期待されています。将来の応用を目指して、CVD 法による良質の結晶や不純物ドーピングが精力的に検討されています。半導体ダイヤモンドは圧力センサーとしても感度に優れていることが判っており、放射線センサーとしては分解能の高さと耐久性が期待されています。また、ダイヤモンドは電子を放出する素子としても注目されており、量子コンピュータなどに応用できる新たな発光素子としても期待されています。
◆合成方法
現在、商業的にダイヤモンドを合成する方法は HPHT 法（自発核発生法並びに温度差法）、CVD 法、−１０−c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

衝撃圧縮法および直接転換法があります。これらの方法の中で、宝石品質の単結品が合成できる方法は、HPHT 法（温度差法）と CVD 法の２種類です。
１）HPHT 合成
HPHT 法は、High Pressure High Temperature の略で、地球深部で天然ダイヤモンドができる高温高圧の環境を人工的に再現したものです。非常に高い温度（1500℃程度）と高い圧力（5‒6GPa）を与えて、原料となる炭素物質（グラファイトやダイヤモンド微粒）をダイヤモンドの結晶へと成長させます。
炭素物質は水には溶けないため、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、コバルト（Co）等の金属溶媒を用いて溶解し、
ダイヤモンドを 結 晶 化させます。種 結 晶 を 用
い ずに合 成 すると、自発 核 発 生した小 粒 の 単
結 晶 が 短 時 間で成 長します。最 大 のサイズでも 1mm 以 下であり、結 晶 内 部 に多くの 不 純物（溶媒金属等）を含み、装飾用には適しません。これらの 微 小 単 結 晶 は、ダイヤモンド
砥 粒と呼ばれ 、研 削 砥 石の素 材として工 業 用に多量に製造されています。
宝 石 品 質 のダイヤモンドを 合 成 するためには温 度 差 法を用 います。この方 法は、合 成セル（容 器）全 体をダイヤモンドが 安 定 な 超 高Fig. 6圧まで加 圧し、次に温 度を上 げて溶 媒 金 属を融 解させ、高 い 温 度に保 持した炭 素 源 から溶

中国で使用されている HPHT 合成装置
（キュービック・タイプ）

媒金属中に炭素を溶解させ、温度の低い種結晶上にダイヤモンドを成長させるというものです。無色透明の単結晶を合成するには、黄色の着色原因となる窒素を除去する必要があり、溶媒中で窒素との化合物を作るチタン（Ti）あるいはアルミニウム（Al）などを添加する方法が一般的に用いられています。
２）CVD 合成
CVD 法は、Chemical Vapor Deposition の略です。化学気相成長法または化学蒸着法と呼ばれるものです。高温低圧下でメタンガスなどの炭素を主成分とするガスからダイヤモンドを作ります。種結晶となるスライスしたダイヤモンドの結晶の上に炭素原子を降らせて沈積させていきます。CVD 法には、熱フィラメント法、マイクロ波プラズマ法、燃焼法などがあります が、装 飾 用 単 結 晶 の 育 成 にはマイク
ロ波プラズマ法が一般的です。
原料ガスを大量の水素（メタンのおよそ 100
倍）と混 合して用 います。この 混 合ガスを 大 気
圧以下の圧力（0.1 〜１気圧程度）で反応容器に満たし、プラズマで分 解して活 性 化させます。
基 板 上 の 温 度 は 800 〜 1200℃程 度 に 保 ち、
基 板 表 面 に炭 素 原 子 を 結 晶 化させていきます。
プラズ マによって反 応 性 が 高まった水 素（原 子状 水 素）が、結 晶 化したダイヤモンド表 面 の 炭
素 原 子と化 学 結 合し、ダイヤモンド表 面 のグラファイト化を防ぎます。さらに原子状水素には析Fig. 7 マイクロ波 CVD 装置：
コーンズテクノロジー ( 株 ) 提供

出したグラファイトを選択的にエッチングする作用があり、これにより準安定な低圧下（ダイヤモンドではなく、グラファイトが安定な環境）で継続的にダイヤモンドが形成されます。◆−１１−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

日本鉱物科学会 2019 年年会・総会参加報告
リサーチ室

江森 健太郎・北脇 裕士

去る 2019 年９月 20 日（金）から 22 日（日）までの３日間、九州大学伊都キャンパスにて日本鉱物科学会 2019 年年会・総会が行われました。CGL リサーチ室から筆者ら２名が参加し、それぞれ発表を行いました。以下に年会の概要を報告致します。

日本鉱物科学会とは
日本鉱物科学会 (Japan Association of Mineralogical Science) は平成 19 年９月に日本鉱物科学会と日本岩石鉱物鉱床学会の２つの学会が統合・合併され発足し、現在は大学の研究者を中心におよそ 900
名の会員数を擁しています。日本鉱物科学会は鉱物科学およびこれに関する諸分野の学問の進歩と普及をはかることを目的としており、「出版物の発行 ( 和文誌、英文誌、その他 )」、「総会、講演会、研究部会、その他学術に関する集会および行事の開催」「研究の奨励および業績の表彰」等を主な事業として活動しています。2016 年 10 月に一般社団法人日本鉱物科学会として新たな出発の運びとなり、(1) 社会的及び学術界における信頼性の向上、(2) 責任明確化による法的安定、(3) 学会による財産の保有等が確保され、コンプライアンスの高い団体を目指して活動していくことになりました。2019 年会・総会は、一般社団法人として前年 2017 年の愛媛大学、2018 年の山形大学での開催に続き、３回目の年会・総会になります。

九州大学について九州大学は 1867 年（慶応３年）に設立された医学教育を行う賛生館を起源とする九州帝国大学を直接の母体としています。九州帝国大学の初代総長は東京帝国大学の総長と明治専門学校（現：九州工業大学）の初代総裁を務めた山川健次郎です。2003 年（平成 15 年）に九州芸術工科大学を吸収し、2004 年（平成 16 年）に国立大学法人による設置へと移行しました。1991 年（平成３年）、キャンパスへの統合移転計画が決定すると、1998 年（平成 10 年）に「改革の大綱案」を定め、優秀な研究者の要請、研究レベルの向上を目的とする大学院重点化を行い、2000 年（平成 12 年）に学府・研究員制度を導入しました。2005 年（平成 17 年）には本学会が行われた伊都地区が開設され 、2014 年、九州大学本部が伊都地区へと移転しました。2018 年には伊都地区へのすべての移転が完了し、総合大学にふさわしい広大なキャンパスが誕生しました。九州大学には特に建学の精神は定められていませんが、「九州大学教育憲章」と「九州大学学術憲章」が存在します。
伊都キャンパスへのアクセスは、博多駅もしくは天神駅から九州大学まで直行バスで 40 〜 50 分、JR
筑肥線九大学園都市駅（福岡市地下鉄空港線から直通運行有）からバスで 15 分と福岡中心部の博多、天神から約１時間程度であり、少し時間はかかりますがアクセス自体は良好です。

学会が行われた九州大学伊都キャンパス

広大な敷地を有する九州大学伊都キャンパス−１２−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

学会について今年の年会は、４件の受賞講演、11 件のセッションで 123 件の口頭発表、89 件のポスター発表が行われました。
１日目、20 日（金）の９時 15 分より、イースト一号館大講義室 I にて「結晶構造・結晶化学・物性・結晶成長・応用鉱物」「岩石・水相互作用」「地球外物質」「火成作用の物質科学」「変成岩とテクトニクス」の５つのセッションが行われました。また３日間ポスター発表が開催されており、12 時〜 14 時がコア
タイム（ポスター発表者がポスターの横に立ち、質疑応答を行う）として設定されていました。

総会の様子

２日目、21 日 ( 土 ) は９時よりイースト一号館大講義室 I にて総会が行われました。総会は前述の通り、
一 般 社 団 法 人 化して３ 回 目の 総 会で当日出 席 者、委 任 状あわ せ、定 足 数を満たしました。総 会では、
各種事業報告の他、モンゴル資源地質学会との学術調印式、授賞式が行われました。総会の後、受賞講演が行われ 、2018 年度日本鉱物科学会賞第 20 回受賞者である野口高明会員（九州大学）による「小さきものはみなうつくし〜宇宙塵の鉱物学的研究」、2018 年度鉱物科学会賞第 21 回受賞者である山崎大輔会員（岡山大学）による「高圧実験に関するマントルとレオロジー」、2018 年度日本鉱物科学会
研究奨励賞第 25 回受賞者である吉村俊平会員（北海道大学）による「塩素を利用した火山噴火メカニ
ズムの研究」、2018 年度日本鉱物科学会研究奨励賞第 26 回受賞者である篠崎彩子会員（北海道大学）
による「地球深部、氷天体深部での炭素、水素、窒素関連物質の振る舞い」の講演がありました。
同日 14 時からは「深成岩・火山岩およびサブダクションファクトリー」「地球表層・環境・生命」「岩石・鉱 物・鉱 床 一 般」のセッションが 行 われました（「岩 石・鉱 物・鉱 床 一 般」のセッションは資 源 地 質 学会との共催セッションでした）。

日本鉱物科学会会長榎並正樹名古屋大学教授（左）と本会で受賞された面々−１３−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

３日目、22 日 ( 日 ) はイースト一号館大講義室 I にて「鉱物記載・分析評価」「高圧科学・地球深部」「北東アジアの鉱物・岩石・資源」のセッションが行われ 、「鉱物記載・分析評価」セッションで弊社研究者 ２ 名 が「“パライバ” トル マリン (1); 宝 石 学 的 定 義 の 変 遷と原 産 地」「“パライバ” トル マリン (2);LA‒ICP‒MS を用いた組成分析と原産地鑑別への応用」の発表を行いました。講演後、多数の質問が寄せられ 、鉱物科学会会員の方々の宝石学への興味を感じることができました。この日は九州地区を中心に甚大な被害をもたらすこととなった台風 17 号が接近しており、午後のセッションはすべて 13 時迄
に繰り上げられ 、時間を早めての閉会となりました。セッションの予定変更については、会員各位に逐一メールで報告されるなど学会運営者の適確な判断と情報提供が好印象でした。
毎年開催される日本鉱物科学会年会では、最先端の鉱物学研究が発表され 、弊社も毎年２件研究発表を行っています。鉱物学と宝石学は密接な関係があり、参加・聴講することで最先端の鉱物学に関する知識を得られ 、普段接する機会が少ない研究者の方々と交流を深めることができます。来年も鉱物科学会年会に参加し、中央宝石研究所で行われている各種宝石についての最先端の研究を発表、深めていく予定です。なお、来年の日本鉱物科学会年会は 2020 年９月東北大学で開催されます。◆

ポスターセッション

コアタイムの様子−１４−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

中央 宝 石 研 究所の各種セミナー
各種セミナースケジュール

2020 年 1 月

2月

3月

ベーシックコース ( 東京 )

16〜17

6〜7

１２〜１３

２０〜２１

ベーシックコース ( 大阪 )ダイヤモンドコース ( 東京 )

２8〜２9

１３〜１４

１７〜１８
２６〜２７

ダイヤモンドコース ( 大阪 )博多 ベーシックコース

２７〜２８

宝石鑑別コース ( 東京 )１９

パールコース ( 東京 )３０

※上記日程は都合により変更となることがありますので、あらかじめお問合わせの上お申し込みください。

受講料 (税込)
ベーシックコース（２日間）￥２５，０００＋消費税

ダイヤモンドコース（２日間）￥２５，０００＋消費税

パールコース（１日）￥１２，０００＋消費税

宝石鑑別コース（２日間）￥３０，０００＋消費税※ 一度ご入金いただきました受講料のご返金は致しかねます。予め御了承下さい。
セミナー時間【東京】１０：００〜１７：００【大阪】１０：３０〜１７：００ （会場都合による）【博多】１０：００〜１６：３０（ 会場都合による・ 開催最低人数５名）
各種セミナーのご紹介● ベーシックコ−ス● パールコース● ダイヤモンドコース● 宝石鑑別コース● 特別研修生コース 募集中【 2020年度入学時期は＜１０月＞になります】
各セミナー関連の情報は当社WEBサイトでもご覧いただけます！
http://www.cgl.co.jp/cgl/seminar.html
お申し込み・セミナー内容のお問合せは下記までお願い致します
東京ＴＥＬ：０３−３８３７−０８５５

ＦＡＸ：０３−３８３９−１４５５

大阪ＴＥＬ：０６−６２４５−５１８７

ＦＡＸ：０６−６２４５−５１９７

博多ＴＥＬ：０９２−４７２−３０３８

ＦＡＸ：０９２−４７２−３０４６

教 育 部：〒110-0005 東京都台東区上野 5 ‒15 ‒15 中田ビル ５階
TEL 03‒3837‒0855 ／ FAX 03‒3839‒1455−１５−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。

器材部より商品のご案内
GS ペットシリーズ

個数により値引きできます。

GS ペット￥750( 税別 )GS ミニペット￥550( 税別 )GS ペット DH￥950( 税別 )GS アイペット￥1,800( 税別 )61ｍｍ×26ｍｍΦ

45ｍｍ×18ｍｍΦ

66ｍｍ×26ｍｍΦ

56ｍｍ×32ｍｍ×27mm

弊社の GS ペットは、他社製品のハート＆キューピッドスコープとは違い、乱反射を防ぎダイヤモンドがハッキリと綺麗に見えるよう見口構造（階段状）になっています。
（この見口構造は、望遠鏡等の光学機器で使われています。
）※見口構造は、GS ペット、GS ペットＤＨ、GS アイペットの３種類に使われております。

ハート＆キューピッドビュワー
HCV-1
定
価
販売価格

モニターは含まれておりません。

〜GN-CI 紺〜￥840( 税別 )寸法：約 115ｍｍ × 85ｍｍ × 40mm
GS ペットは含まれておりません。

写真のようにＧＳペットを

販売価格

電源：AC100〜240V
本 体 寸 法：100×100×162.8mm ／ 700g
有効画素数：768×494(pixel)CCD カメラ、LED８個
使 用 環 境：５〜35℃付 属 品：プレート、キューピッドケース、ハーネス、AC アダプタ

セットできます︒

GS ケース￥78,000( 税別 )￥70,000( 税別 )【 ご注文・問い合わせ先 】
器 材 部 ： 〒110-0005 東京都台東区上野 5-15-15 中田ビル 5 階
TEL : 03‒3839‒1451 ( 代 ) FAX : 03‒3839‒1455−１６−

c 掲載記事・写真・イラスト等の無断転写を禁じます。